A [ CoQLiLU \T. — Cours élémentaire sur la fabrication 



selolle, fortement décarburée dans le fourneau à réverbère et qui , 

 lors tle la couloe, ne s'est pas mélangée intimement avec le reste 

 du métal liquide. 



Canon ovale. Ce défaut est plus fréquent dans les pièces mou- 

 lées en lerre, un entcrrage régulier étant plus difficile, par la grande 

 épaisseur de sable entre le moule et le châssis ou les parois de la 

 fosse. D'ailleurs le moule en terre se tourmente lors du séchage, et 

 prend ordinairement une forme plus ou moins ovale , le poids de 

 la partie supérieure (lorsque le moule est couclié) déprimant celle 

 de dessous. Ce défaut arrive presque toujours aux pièces moulées 

 on deux parties, suivant un plan passant par l'axe : dans le mou- 

 lage en coquille, par exemple. Il peut aussi se rencontrer dans les 

 pièces moulées en sable, les parties longitudinales des ebàssis, 

 n'ayant pas été bien réunies ou ayant cédé par la rupture d'un bou- 

 lon , etc. : dans ce cas , il y aurait une bavure et une fuite de mé- 

 tal serait à craindre. 



Chambre. Cavité produite par un retrait inégal. 



Soufflure. Cavité occasionnée par la présence d'une bulle de 

 gaz qui est restée emprisonnée dans le métal. 



Bavure. Métal qui s'est insinué entre les joints de deux parties 

 consécutives du moule, qui ont été mal assemblées ou qui ont cédé 

 lors de la coulée. 



Màdiure. Saillie de métal provenant d'une partie de moule, 

 mal assemblée et débordant une autre partie. 



Défauts de coulée des pièces de bronze. 



Loupe. \ 



Tacon . j 



Champignon. 



Dépression. 

 Oiidiilatiun. 

 Serre. 

 Arcure. 

 Ecrasement. 

 Canon ovale. 



Canon difficile à dépouil- 

 ler. 

 Bacure. 

 Mdchurc. 



Mêmes défauts et mêmes 

 causes que pour les pièces de 

 fonte : ils disparaissent dans le 

 lournage. 



